( 985 ) 
CHIMIE MINÉRALE. — Rôle chimique du manganèse et de quelques autres corps 
dans les aciers. Note de M. F. Osmoxn, présentée par M. Troost. 
« J'ai étudié antérieurement, dans différentes conditions de chauffage et 
de refroidissement, les relations qui existént, pour les aciers simplement 
carburés, entre les changements moléculaires du fer et les changements 
d’état du carbone. ` 
» Je me propose aujourd'hui de montrer quelle action exercent sur les 
phénomènes précités les différents corps étrangers que l’on rencontre le 
plus souvent associés au carbone dans les aciers industriels. 
» Le rôle du manganèse, dont la présence est constante dans les pro- 
duits Bessemer et Martin-Siemens, était particulièrement intéressant à 
fixer; j'ai donc étudié d’abord le refroidissement des échantillons sui- 
vants : 
Ferromanganèses 
Aciers, ; de Saint-Louis. 
À, "B: © D. E. F, 
Carbone pour 100... 0,29 0,32 0,42 0,46 » » 
Silicium pour 100.... 0,06 0,05 0,095 -0707 » » 
Manganèse pour 100. 0,27 0,50 1,00 Tyo AA 20,00 50,00 
» Les résultats d'observation sont réunis dans le Tableau ci-dessous (') : 
B. C. D. E. F, 
Température initiale du 
refroidissement .…. . .... ‘11009 - 1100° 1100° ‘: F100°° 11 900° 900? 
Ralentissement principal sel di 
dù au changement d'état à 
NN, E 800°-7159 760°-6go° 725°-690° . 720°-643 Absence. 
Récalescence ........... 685° 664° 648° 643” ENCE. 
» On voit, en comparant ces résultats entre eux et à ceux que fournissent 
d'autres aciers aussi peu manganésés que possible, que, pendant le refroi- 
dissement, le manganèse retarde à la fois le changement moléculaire du 
fer et la récalescence, c’est-à-dire qu’il maintient le carbone à l’état dissous 
et le fer à l’état 6, d'autant plus longtemps qu'il est en proportions plus 
(*) Les déviations du galvanomètre sont transformées en degrés par la formule pa- 
rabolique de Tait, comme dans les-Notes des 26.octobre et 6 décembre 1886... 
